24 



SÉANCE DU 7 MARS. 



Admettant, avec les auteurs qui se sont occupés de ce sujet, 

 que le coefficient suivant lequel la conductibilité des métaux 

 diminue avec la température, soit 0,0037, il en résulterait, 

 dans l'hypothèse ci-dessus, que l'indice de réfraction des 

 métaux devrait, de à 400°, augmenter de 1 à 1,37, aug- 

 mentation qui dépasse de beaucoup les limites d'erreur des 

 expériences de M. Kundt et qui devait par conséquent, si elle 

 existe réellement, pouvoir être mise en évidence. 



Les expériences ont été conduites comme dans le premier 

 travail. Sans entrer dans le détail des dispositions à l'aide 

 desquelles on faisait varier la température des prismes mé- 

 talliques, nous en venons tout de suite aux résultats qui sont 

 consignés dans le tableau suivant, dans lequel S représente 

 la somme des deux angles du prisme double, t la tempéra- 

 ture, a la déviation subie par le passage à travers les deux 

 parties du prisme double, n l'indice et p le coefficient suivant 

 lequel n varie avec la température. 





s 



t 



a 



n 



3 



Or 

 lumière rouge 



\ 



t 



16*55 



18° 

 118 



- 8*00 



- 3.52 



0.52 

 0.79 



0.0035 



Or 



lumière bleue 



s 





18 



76 



78 



118 



128 





r 100 

 r 5.63 



- 6.54 



- 9.98 

 -11.84 



1.06 

 1.34 

 1.39 

 1.60 

 1.72 



Moyenne 



0.0045 

 0.0052 

 0.0051 

 0.0056 





0.0051 



Platine 

 lumière blanche 



) 

 ( 



28.31 



22 

 109 



+19.90 

 +31.10 



1.70 

 2.10 



0.0027 



Nickel 

 lumière rouge 



1 



25.90 



20 

 112 



+31.07 

 +43-64 



2.20 

 2.69 



0.0026 



Fer 

 lumière rouge 



) 



32.60 



20 

 102 



+29.96 

 +50.08 



1.92 

 2.54 



0.0040 



Argent 

 lumière blanche 



î 



17.92 



09 

 92 





-12.19 

 - 9.71 



0.32 

 0.46 



0.0064 



L'indice de l'argent étant très faible, ses variations avec la 

 température sont très faibles aussi, et leur mesure par ce 



